natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Pure fibres are those free from all non-fibrous material except those which they normally contain (either naturally or because of the manufacturing process), in the state (unbleached, bleached) in which they are found in the material to be analysed.
Čisté vlákna sú také, ktoré sú zbavené všetkého nevláknového materiálu okrem toho, ktorý bežne obsahujú (prirodzene alebo v dôsledku výrobného procesu) v stave (bielené alebo nebielené), v akom sa nachádzajú v materiáli, ktorý sa má analyzovať.
Where no clean separate constituent fibres used in the manufacture of the material to be analysed are available, average values of b1, b2 and b3 as obtained from tests performed on clean fibres similar to those in the mixture under examination, must be used.
Ak nie sú k dispozícii čisté separované vlákna použité vo výrobe materiálu, ktorý sa má analyzovať, musia sa použiť priemerné hodnoty b1, b2 a b3 získané zo skúšok vykonaných na čistých vláknach podobných vláknam v zmesi, ktorá sa skúma.
If normal pre-treatment by extraction with light petroleum and water is applied, correction factors b1, b2 and b3 may generally be ignored, except in the case of unbleached cotton, unbleached flax (or linen) and unbleached hemp where the loss due to pre-treatment is usually accepted as 4 % and in the case of polypropylene as 1 %.
Ak sa uplatňuje bežná predbežná úprava extrahovaním petroléterom a vodou, korekčné koeficienty b1, b2 a b3 sa vo všeobecnosti môžu zanedbať, a to s výnimkou nebielenej bavlny, nebieleného ľanu a nebieleného konope, kde sa strata v dôsledku predbežnej úpravy bežne stanovuje na 4 %, a v prípade polypropylénu, kde sa strata stanovuje na 1 %.
In the case of other fibres, losses due to pre-treatment are usually disregarded in calculations.
V prípade ostatných vlákien sa straty v dôsledku predbežnej úpravy vo výpočtoch zvyčajne zanedbávajú.
Calculation examples are given in Section IV.
Príklady výpočtov sú uvedené v oddiele IV.
Method of quantitative analysis by manual separation of ternary fibre mixtures
Metóda kvantitatívnej analýzy ručnou separáciou trojzložkových zmesí vlákien
After identification of the textile components, the non-fibrous matter is removed by a suitable pre-treatment and then the fibres are separated by hand, dried and weighed in order to calculate the proportion of each fibre in the mixture.
Po identifikovaní zložiek textílie sa nevláknová hmota odstráni vhodnou predbežnou úpravou a potom sa vlákna separujú ručne a vysušia a odvážia sa, aby sa vypočítal podiel každého vlákna v zmesi.
Weighing bottles or other apparatus giving identical results.
Odvažovačky alebo iné vybavenie poskytujúce rovnaké výsledky.
Analytical balance accurate to 0,0002 g.
Analytické váhy s presnosťou 0,0002 g.
Soxhlet extractor, or other apparatus giving identical results.
Soxhletov extraktor alebo iný prístroj poskytujúci rovnaké výsledky.
PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLES
PREDBEŽNÁ ÚPRAVA LABORATÓRNYCH SKÚŠOBNÝCH VZORIEK
Take from the pre-treated laboratory test sample a specimen of mass not less than 1 g. For a very fine yarn, the analysis may be made on a minimum length of 30 m, whatever its mass.
Z predbežne upravenej laboratórnej skúšobnej vzorky odoberte vzorku na analýzu s hmotnosťou najmenej 1 g. Pri veľmi jemnej priadzi sa analýza môže robiť na minimálnej dĺžke 30 m bez ohľadu na jej hmotnosť.
The fibre types so obtained are placed in pre-weighed weighing bottles and dried at 105 ± 3 °C to constant mass, as described in I.7.1 and I.7.2.
Takto získané typy vlákien sa umiestnia do vopred odvážených odvažovačiek a vysušujú sa pri teplote 105 ± 3 °C, kým sa nedosiahne konštantná hmotnosť, ako je opísané v bodoch I.7.1 a I.7.2.
Express the mass of each component fibre as a percentage of the total mass of the fibres in the mixture.
Hmotnosť každej vláknovej zložky vyjadrite ako percentuálny podiel z celkovej hmotnosti vlákien v zmesi.
Calculate the results on the basis of clean dry mass, adjusted by (a) the agreed allowances and (b) the correction factors necessary to take account of losses in mass during pre-treatment operations.
Výsledky vypočítajte na základe čistej suchej hmotnosti upravenej: a) dohodnutými prirážkami a b) korekčnými koeficientmi, ktoré sú potrebné v záujme zohľadnenia straty hmotnosti počas predbežnej úpravy.
Calculation of percentage masses of clean dry fibre, disregarding loss in fibre mass during pre-treatment:
Výpočet percentuálneho hmotnostného podielu čistého suchého vlákna bez ohľadu na stratu hmotnosti vlákna počas predbežnej úpravy:
is the percentage of the first clean dry component,
je percento prvej čistej suchej zložky;
is the percentage of the second clean dry component,
je percentuálny podiel druhej čistej suchej zložky;
is the percentage of the third clean dry component,
% je percentuálny podiel tretej čistej suchej zložky;
is the clean dry mass of the first component,
je čistá suchá hmotnosť prvej zložky;
is the clean dry mass of the second component,
je čistá suchá hmotnosť druhej zložky;
is the clean dry mass of the third component.
je čistá suchá hmotnosť tretej zložky.
For calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, by correction factors for losses in mass during pre-treatment: see I.8.2.
Pokiaľ ide o výpočet percentuálneho podielu každej zložky s úpravou dohodnutými prirážkami a v prípade potreby korekčnými koeficientmi zohľadňujúcimi stratu hmotnosti počas predbežnej úpravy, pozri bod I.8.2.
Method of quantitative analysis of ternary fibre mixtures by a combination of manual separation and chemical separation
Metóda kvantitatívnej analýzy trojzložkových zmesí vlákien pomocou kombinácie ručnej a chemickej separácie vlákien
Wherever possible, manual separation shall be used, taking account of the proportions of components separated before proceeding to any chemical treatment of each of the separate components.
Vždy, keď je to možné, sa použije ručná separácia vlákien, pričom pred podrobením každej separovanej zložky účinku chemických látok je potrebné vziať do úvahy podiely separovaných zložiek.
The precision indicated in each method of analysis of binary fibre mixtures relates to the reproducibility (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures).
Presnosť, ktorá je uvedená pri každej metóde analýzy dvojzložkových zmesí vlákien, súvisí s reprodukovateľnosťou (pozri kapitolu 2 týkajúcu sa metód kvantitatívnej analýzy určitých dvojzložkových zmesí textilných vlákien).
Reproducibility refers to the reliability, i.e. the closeness of agreement between experimental values obtained by operators in different laboratories or at different times using the same method and obtaining individual results on specimens of an identical homogeneous mixture.
Reprodukovateľnosť sa vzťahuje na spoľahlivosť, t. j. na blízkosť zhody medzi experimentálnymi hodnotami, ktoré získajú používatelia v rôznych laboratóriách alebo v rôznych časoch, ktorí používajú tú istú metódu a získavajú jednotlivé výsledky pri vzorkách na analýzu z tej istej homogénnej zmesi.
Reproducibility is expressed by confidence limits of the results for a confidence level of 95 %.
Reprodukovateľnosť sa vyjadruje prostredníctvom intervalu spoľahlivosti výsledkov pre úroveň spoľahlivosti 95 %.
By this is meant that the difference between two results in a series of analyses made in different laboratories would, given a normal and correct application of the method to an identical and homogeneous mixture, exceed the confidence limit only in five cases out of 100.
Znamená to, že rozdiel medzi dvoma výsledkami v sérii analýz uskutočnených v rôznych laboratóriách by pri bežnom a správnom uplatnení metódy na tú istú a homogénnu zmes prekročil interval spoľahlivosti iba v 5 prípadoch zo 100.
To determine the precision of the analysis of a ternary fibre mixture the values indicated in the methods for the analysis of binary fibre mixtures which have been used to analyse the ternary fibre mixture are applied in the usual way.
Na stanovenie presnosti analýzy trojzložkovej zmesi vlákien sa zvyčajným spôsobom použijú hodnoty uvedené v metódach na analýzu dvojzložkových zmesí vlákien, ktoré sa použili na analýzu trojzložkovej zmesi vlákien.
Given that in the four variants of the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures, provision is made for two dissolutions (using two separate specimens for the first three variants and a single specimen for the fourth variant) and, assuming that E1 and E2 denote the precision of the two methods for analysing binary fibre mixtures, the precision of the results for each component is shown in the following table:
Vzhľadom na to, že v štyroch variantoch kvantitatívnej chemickej analýzy trojzložkových zmesí vlákien sa stanovujú dve rozpúšťania (pri použití dvoch samostatných vzoriek na analýzu pri prvých troch variantoch a jednej vzorky na analýzu pri štvrtom variante), a za predpokladu, že E1 a E2 označujú presnosť dvoch metód na analyzovanie dvojzložkových zmesí vlákien, presnosť výsledkov pre každú zložku sa uvádza v tejto tabuľke:
Component fibre
Vlákenná zložka
If the fourth variant is used, the degree of precision may be found to be lower than that calculated by the method indicated above, owing to possible action of the first reagent on the residue consisting of components b and c, which would be difficult to evaluate.
Ak sa použije štvrtý variant, môže sa ukázať, že stupeň presnosti je nižší, než sa vypočítalo na základe metódy uvedenej vyššie, a to v dôsledku možného účinku prvého činidla na zvyšok pozostávajúci zo zložiek b a c, ktorý by bolo ťažké posúdiť.
Indicate the variant(s) used to carry out the analysis, the methods, reagents and correction factors.
Uveďte varianty, ktoré sa použili na analýzu, metódy, činidlá a korekčné koeficienty.
Give details of any special pre-treatments (see I.6).
Uveďte podrobnosti o každej osobitnej predbežnej úprave (pozri bod I.6).
Give the individual results and the arithmetic mean, each to the first decimal place.
Uveďte jednotlivé výsledky a aritmetický priemer, každý zaokrúhlený na jedno desatinné miesto.
Wherever possible, state the precision of the method for each component, calculated according to the table in Section III.1.
Vždy, keď to je možné, uveďte presnosť metódy pre každú zo zložiek vypočítanú na základe tabuľky v bode III.1.
Examples of the calculation of percentages of the components of certain ternary fibre mixtures using some of the variants described in point I.8.1.
Príklady výpočtu percentuálneho podielu zložiek určitých trojzložkových zmesí vlákien, pri ktorom sa použili niektoré z variantov opísaných v bode I.8.1.
Consider the case of a fibre mixture which gave the following components when qualitatively analysed for raw material composition: 1. carded wool; 2. nylon (polyamide); 3. unbleached cotton.
Posúďte zmes vlákien, pri ktorej kvalitatívna analýza preukázala takéto surovinové zloženie: 1. mykaná vlna, 2. nylon (polyamid), 3. nebielená bavlna.
VARIANT No 1
VARIANT 1
Using this variant, that is using two different specimens and removing one component (a = wool) by dissolution from the first specimen and a second component (b = polyamide) from the second specimen, the following results can be obtained:
Použitím tohto variantu, t. j. použitím dvoch rôznych vzoriek na analýzu, a odstránením jednej zložky (a = vlna) rozpustením z prvej vzorky na analýzu a druhej zložky (b = polyamid) z druhej vzorky na analýzu možno získať tieto výsledky:
Dry mass of the first specimen after pre-treatment is (m1) = 1,6000 g
Suchá hmotnosť prvej vzorky na analýzu po predbežnej úprave je (m1) = 1,6000 g.
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (polyamide + cotton) (r1) = 1,4166 g
Suchá hmotnosť zvyšku po úprave alkalickým chlórnanom sodným (polyamid + bavlna) (r1) = 1,4166 g.
Dry mass of the second specimen after pre-treatment (m2) = 1,8000 g
Suchá hmotnosť druhej vzorky na analýzu po predbežnej úprave (m2) = 1,8000 g.
Dry mass of the residue after treatment with formic acid (wool + cotton) (r2) = 0,9000 g
Suchá hmotnosť zvyšku po úprave kyselinou mravčou (vlna + bavlna) (r2) = 0,9000 g.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of polyamide, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d1 = 1,00 and d2 = 1,03.
Úprava alkalickým chlórnanom sodným nespôsobí žiadnu stratu hmotnosti polyamidu, zatiaľ čo strata hmotnosti pri nebielenej bavlne bude 3 %, a preto d1 = 1,00 a d2 = 1,03.
Treatment with formic acid does not entail any loss in mass for wool or unbleached cotton, therefore d3 and d4 = 1,00.
Úprava kyselinou mravčou nespôsobí žiadnu stratu hmotnosti vlny ani nebielenej bavlny, preto d3 a d4 = 1,00.
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formula under I.8.1.1, the following result is obtained:
Ak sa do vzorca uvedeného v bode I.8.1.1 doplnia hodnoty získané na základe chemickej analýzy a korekčné koeficienty, získa sa tento výsledok:
P1% (wool) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03/1,00)] ×100 = 10,30
P1 % (vlna) = [1,03/1,00 – 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 – 1,03/1,00)] × 100 = 10,30
P2% (polyamide) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 – 1,00/1,00)] × 100 = 50,00
P2 % (polyamid) = [1,00/1,00 – 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 – 1,00/1,00)] × 100 = 50,00
P3% (cotton) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70
P3 % (bavlna) = 100 – (10,30 + 50,00) = 39,70.
The percentages of the various clean dry fibres in the mixture are as follows:
Percentuálny podiel jednotlivých čistých suchých vlákien v zmesi je takýto:
polyamide
Polyamid
These percentages must be corrected according to the formulae under I.8.2, in order to take account of the agreed allowances and the correction factors for any losses in mass after pre-treatment.
Tieto percentuálne podiely sa musia upraviť podľa vzorcov uvedených v bode I.8.2, aby sa zobrali do úvahy dohodnuté prirážky a korekčné koeficienty zohľadňujúce straty hmotnosti po predbežnej úprave.
As indicated in Annex IX, the agreed allowances are as follows: carded wool 17,00 %, polyamide 6,25 %, cotton 8,50 %, also unbleached cotton shows a loss in mass of 4 %, after pre-treatment with light petroleum and water.
Ako sa uvádza v prílohe IX, dohodnuté prirážky sú tieto: mykaná vlna 17,00 %, polyamid 6,25 %, bavlna 8,50 %; aj pri nebielenej bavlne možno po predbežnej úprave petroléterom a vodou konštatovať stratu hmotnosti 4 %.
P1A% (wool) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100] / [10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97
P1A %.(vlna) = 10,30 × [1 + (17,00 + 0,0)/100]/[10,30 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 50,00 × (1 + (6,25 + 0,0)/100) + 39,70 × (1 + (8,50 + 4,0)/100)] × 100 = 10,97
P2A% (polyamide) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37
P2A % (polyamid) = 50,0 × [(1 + (6,25 + 0,0)/100)/109,8385] × 100 = 48,37
P3A% (cotton) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66
P3A % (bavlna) = 100 – (10,97 + 48,37) = 40,66.
The raw material composition of the yarn is therefore as follows:
Surovinové zloženie priadze je preto takéto:
VARIANT No 4
VARIANT 4
Consider the case of a fibre mixture which when qualitatively analysed gave the following components: carded wool, viscose, unbleached cotton.
Posúďte zmes vlákien, pri ktorej kvalitatívna analýza preukázala, že pozostáva z týchto zložiek: mykaná vlna, viskóza, nebielená bavlna.
Suppose that using variant 4, that is successively removing two components from the mixture of one single specimen, the following results are obtained:
Za predpokladu, že použitím variantu 4, t. j. postupným odstránením dvoch zložiek zo zmesi z jednej vzorky na analýzu, získame takéto výsledky:
Dry mass of the specimen after pre-treatment (m) = 1,6000 g
Suchá hmotnosť vzorky na analýzu po predbežnej úprave (m) = 1,6000 g.
Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (viscose + cotton) (r1) = 1,4166 g
Suchá hmotnosť zvyšku po úprave alkalickým chlórnanom sodným (viskóza + bavlna) (r1) = 1,4166 g.
Dry mass of the residue after the second treatment of the residue r1 with zinc chloride/formic acid (cotton) (r2) = 0,6630 g
Suchá hmotnosť zvyšku po druhej úprave zvyšku r1 chloridom zinočnatým/kyselinou mravčou (bavlna) (r2) = 0,6630 g.
Treatment with alkaline sodium hypochlorite does not entail any loss in mass of viscose, while unbleached cotton loses 3 %, therefore d1 =1,00 and d2 = 1,03.
Úprava alkalickým chlórnanom sodným nespôsobí žiadnu stratu hmotnosti viskózy, zatiaľ čo strata hmotnosti nebielenej bavlny bude 3 %, a preto d1 = 1,00 a d2 = 1,03.
As a result of treatment with formic acid-zinc chloride, the mass of cotton increases by 4 %, so that d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, rounded to 0,99, (d3 being the correction factor for the respective loss or increase in mass of the third component in the first and second reagents).
Výsledkom úpravy chloridom zinočnatým a kyselinou mravčou je nárast hmotnosti bavlny o 4 %, čiže d3 = 1,03 × 0,96 = 0,9888, zaokrúhlené na 0,99 (d3 je korekčný koeficient pre stratu, resp. nárast hmotnosti tretej zložky účinkom prvého, resp. druhého činidla).
If the values obtained by chemical analysis and the correction factors are substituted in the formulae given in I.8.1.4, the following result is obtained:
Ak sa do vzorcov uvedených v bode I.8.1.4 doplnia hodnoty získané na základe chemickej analýzy a korekčné koeficienty, získa sa tento výsledok:
P2% (viscose) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 – (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 %
P2 % (viskóza) = 1,00 × (1,4166/1,6000) × 100 – (1,00/1,03) × 41,02 = 48,71 %
P3% (cotton) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 %
P3 % (bavlna) = 0,99 × (0,6630/1,6000) × 100 = 41,02 %
P1% (wool) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 %
P1 % (vlna) = 100 – (48,71 + 41,02) = 10,27 %.
As has already been indicated for Variant 1, these percentages must be corrected by the formulae indicated in point I.8.2.
Ako sa už uviedlo v súvislosti s variantom 1, tieto percentuálne podiely sa musia upraviť pomocou vzorcov uvedených v bode I.8.2.
P1A% (wool) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0)/100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) +48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 %
P1A % (vlna) = 10,27 × [1 + (17,0 + 0,0)/100)]/[10,27 × (1 + (17,00 + 0,0)/100) + 48,71 × (1 + (13 + 0,0)/100) + 41,02 × (1 + (8,5 + 4,0)/100)] × 100 = 10,61 %
P2A% (viscose) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100] / 113,2057 × 100 = 48,62 %
P2A % (viskóza) = 48,71 × [1 + (13 + 0,0)/100]/113,2057 × 100 = 48,62 %
P3A% (cotton) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 %
P3A % (bavlna) = 100 – (10,61 + 48,62) = 40,77 %.
The raw material composition of the mixture is therefore as follows:
Surovinové zloženie zmesi je preto takéto:
V. Table of typical ternary fibre mixtures which may be analysed using Union methods of analysis of binary fibre mixtures (for illustration purposes)
V. Tabuľka typických trojzložkových zmesí vlákien, ktoré možno analyzovať použitím metód Únie na analýzu dvojzložkových zmesí vlákien (na ilustráciu)
Mixture No
Číslo zmesi
Component fibres
Vlákenná zložka
Number of method used and reagent for binary fibre mixtures
Číslo použitej metódy a činidlo pre dvojzložkové zmesi vlákien
Component 1
Zložka 1
Component 2
Zložka 2
Component 3
Zložka 3
wool or hair
vlna alebo srsť
viscose, cupro or certain types of modal
viskóza, meďnaté vlákno alebo určité typy modalu
1 and/or 4
1 a/alebo 4
(hypochlorite) and 3.
(chlórnan) a 3.
(zinc chloride/formic acid)
(chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
cotton, viscose, cupro or modal
bavlna, viskóza, meďnaté vlákno alebo modal
(hypochlorite) and 4.
(chlórnan) a 4.
(formic acid, 80 % m/m)
(kyselina mravčia, 80 % m/m)
wool, hair or silk
vlna, srsť alebo hodváb
certain other fibres
určité iné vlákna
viscose, cupro modal or cotton
viskóza, meďnaté vlákno, modal alebo bavlna
(hypochlorite) and 9.
(chlórnan) a 9.
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v)
(sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 % v/v)
polyester, polypropylene, acrylic or glass fibre
polyester, polypropylén, akryl alebo sklené vlákno
polyester, acrylic, polyamide or nylon or glass fibre
polyester, akryl, polyamid alebo nylon, alebo sklené vlákno
(sulphuric acid 75 % m/m) and 2.
(kyselina sírová, 75 % m/m) a 2.
(hypochlorite)
(chlórnan)
acrylic or certain other fibres
akryl alebo určité iné vlákna
(formic acid 80 % m/m) and 8.
(kyselina mravčia, 80 % m/m) a 8.
(dimethylformamide)
(dimetylformamid)
certain chlorofibres
určité chloridové vlákna
(dimethylformamide) and 4.
(dimetylformamid) a 4.
(formic acid, 80 % m/m) or 9.
(kyselina mravčia, 80 % m/m) alebo 9.
(carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 4.
(sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 4.
polyamide or nylon or certain other fibres
polyamid alebo nylon, alebo určité iné vlákna
viscose, cotton, cupro or modal
viskóza, bavlna, meďnaté vlákno alebo modal
(acetone) and 4.
(acetón) a 4.
2 and/or 4
2 a/alebo 4
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 8.
(sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 8.
(carbon disulphide/acetone 55,5/44,5 % v/v) and 4.
(sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 4.
(formic acid, 80 %m/m)
(kyselina mravčia, 80 % m/m)
viscose, cupro, modal or cotton
viskóza, meďnaté vlákno, modal alebo bavlna
(formic acid, 80 % m/m) and 7.
(kyselina mravčia, 80 % m/m ) a 7.
(sulphuric acid, 75 % m/m)
(kyselina sírová, 75 % m/m)
(acetone) and 7 (sulphuric acid, 75 % m/m)
(acetón) a 7 (kyselina sírová, 75 % m/m)
(dimethylformamide) and 7.
(dimetylformamid) a 7.
cotton, viscose, cupro, modal, polyamide or nylon, polyester, acrylic
bavlna, viskóza, meďnaté vlákno, modal, polyamid alebo nylon, polyester, akryl
(acetone) and 2.
(acetón) a 2.
(dichloromethane) and 2.
(dichlórmetán) a 2.
(dimethylformamide) and 2.
(dimetylformamid) a 2.
(dimethylformamide) and 11.
(dimetylformamid) a 11.
(sulphuric acid 75 % m/m)
(kyselina sírová, 75 % m/m)
wool or hair silk
vlna, srsť alebo hodváb
cotton, viscose, modal, cupro
bavlna, viskóza, modal, meďnaté vlákno
(hypochlorite) and 7.
(chlórnan) a 7.
(zinc chloride/formic acid) and 7.
(chlorid zinočnatý/kyselina mravčia) a 7.
(dimethylformamide) and 3 (zinc chloride/formic acid)
(dimetylformamid) a 3. (chlorid zinočnatý/kyselina mravčia)
(carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 3.
(sírouhlík/acetón 55,5/44,5 % v/v) a 3.
(zinc chloride/formic acid) or 8.
(chlorid zinočnatý/kyselina mravčia) a 8.
(dimethylformamide) and 3.
(dimetylformamid) a 3.
(acetone) and 3.
(acetón) a 3.
(dichloromethane) and 3.
(dichlórmetán) a 3.
(acetone) and 11.
(acetón) a 11.
(dichloromethane) and 11.
(dichlórmetán) a 11.
(acetone) and 8.
(acetón) a 8.
(dichloromethane) and 8.
(dichlórmetán) a 8.
(dichloromethane) and 4.
(dichlórmetán) a 4.
(formic acid 80 % m/m)
(kyselina mravčia, 80 % m/m)
(dichloromethane) and 7.
(dichlórmetán) a 7.
polyester or acrylic
polyester alebo akryl
(sulphuric acid 75 % m/m) or 9 (carbon disulphide/acetone, 55,5/44,5 % v/v) and 7.
(kyselina sírová, 75 % m/m) alebo 9. (sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 % v/v) a 7.
(sulphuric acid 75 % m/m) and 14.
(kyselina sírová, 75 % m/m) a 14.
(concentrated sulphuric acid)
(koncentrovaná kyselina sírová)]
certain modacrylics
určité modakryly
(dimethylformamide) and 14.
(dimetylformamid) a 14.
In some cases it is necessary to pre-treat the individual test specimen.
V niektorých prípadoch je potrebné predbežne upraviť individuálnu skúšobnú vzorku na analýzu.
For made-up and finished articles see point 7.
Pokiaľ ide o konfekčné a hotové výrobky, pozri bod 7.
See point 1.
Pozri bod 1.
The laboratory carder may be replaced by a fibre blender, or the fibres may be mixed by the method of ‘tufts and rejects’.
Laboratórny mykací stroj sa môže nahradiť zmesovacím strojom alebo sa vlákna môžu miešať metódou vytvárania chumáčikov a ich vracania do zmesí.
If the packages can be mounted in a convenient creel a number can be wound simultaneously.
Ak sa cievky môžu nasadiť do vhodnej cievočnice, určitý počet sa môže navíjať súčasne.
Method 12 is an exception.
Metóda 12 je výnimkou.
It is based on a determination of the content of a constituent substance of one of the two components.
Je založená na stanovení obsahu rozhodujúcej látky jednej z dvoch zložiek.
See Chapter 1.1.
Pozri kapitolu 1 bod 1.